399 



wird. Die Fällung; des Vanadino^cydes durch kohlensauren 

 Baryt geschieht vollständig, und ein Überschuss des heige- 

 gebenen Baryt-Salzes ist später leicht aus der durch Salzsäure 

 wieder aufgelösten Masse zu beseitigen. Die erhaltene saure 

 »Vanadin-Lösung wurde eingedampft, mit Ammoniak versetzt, 

 'die flüchtigen Theile des Rückstandes durch Wärme entfernt 

 ■ und die hinterhleibende Vanadinsänre als solche bestimmt. 

 iAus dem Filtrat von dem durch kohlensauren Baryt gefällten 

 pVanadinoxyde wurde Zinkoxyd in der gewöhnlichen Weise 

 geschieden. 



Das Aufschliesseii des Minerals durch Schmelzen mit 

 ] zweifach schwefelsaurem Kali wird nur dadurch unbequem, 

 idass zur Beseitigung der ziemlich grossen Menge von Schwe- 

 felsäure vor der Behandlung mit kohlensaurem Baryt verhält- 

 nissmässig viel Chlor-Baryum zu verwenden ist und mithin 

 diese ganze Menge von Baryt vor der Trennung des Zink- 

 oxyds wieder durch Schwefelsäure entfernt werden muss. 

 Das Resultat der Analyse war: 



Bleioxyd 52,55 



Zinkoxyd 18,11 



Arsensäure 10,52 



Vanadinsäure 16,81 



Thonerde, Eisenoxyd mit Spuren 



von Phosphorsäure .... 1,34 



99,33 

 ' Aräoxen würde demnach eine Verbindung von drittel- 



'vanadinsaurem Bleioxyd mit arsensaurem Zinkoxyd bilden"^. 



**' Mit einer kleinen Probe von Vanadin-Blei von Wanlokhead in Schott- 

 land stellte ich einige qualitative Yersuchc nn, bei denen ich auch in die- 

 : sr.m Erze Zink fand. An dem gelblich-braunen Mineral fanden sich ein- 

 i seine weisse Pünktchen, und bei der Einwirkung von Salpetersäure wurde 

 Kohlensäure entwickelt. Ob kohlensaures Zinkoxyd dem Mineral beige« 

 I ipeagt war, liess sich aus Mangel an Material nicht ermitteln. 



